88 



angoli 



misurati 



calcolati 



n 



limiti 



medie 



210:210 

 111:111 

 210:111 

 210:111 

 111:111 

 111:111 

 110:111 

 210:110 

 110:110 

 121:111 

 121:210 

 121:111 



68°,10' — 68°,21' 



73, 7 — 73, 21 



55, 38 — 55, 51 



88, 36 — 88, 44 



68°,16' 

 73, 16 

 55, 44 

 88, 40 

 57, 22 

 41, 28 

 53, 22 

 19, 33 

 72, 44 

 40, 56 

 49, 45 

 18, 31 



55°,46 r 

 88, 38 

 57, 24 

 41, 29 

 53, 22 

 19, 27 

 72, 49 

 41, 08 

 50, 14 

 18, 54 



* 



6 

 4 

 3 

 3 

 1 

 1 

 1 

 6 

 1 

 1 

 1 

 1 



19, 15 — 19, 43 



« I cristalli ottenuti da soluzioni alcooliche mostrano costantemente la 

 prima combinazione di frequente con abito prismatico e con le faccie di (111) 

 di estensione assai variabile anche nello stesso cristallo. Talvolta sono lami- 

 nari secondo una faccia di (210). I cristalli avuti da soluzioni acquose, al- 

 lungati secondo [001], e laminari per la predominanza di 2 faccie parallele 

 di (210), presentano frequente il prisma (110) e rarissime volte le forme 

 (121), (101) subordinate. L'ultima forma fu determinata dalla zona [111:111] 

 e da misure approssimate con (111). In generale le faccie sono liscie, piane, 

 di rado poliedriche e riflettono al goniometro immagini perfette. 



« I cristalli sono trasparenti brillanti. Sfaldatura quasi perfetta se- 

 condo (100). 



« Il piano degli assi ottici e parallelo a (001); la bisettrice acuta ne- 

 gativa parallela a [100], quindi la formula ottica è : a c b ; dispersione ener- 

 gica q<Cv. — Con una lamina di sfaldatura (100) determinai: 



2J a = 57°,16' (rosso) ; 2^ a =64°,12' (verde) 

 « In un cristallo col prisma 210:210 = 68°,22', misurai: 

 = 67°,18' (rosso) ; <L = 68°,02' (rosso) 

 dai quali dati si calcola: 



0= 1,6483 



y = 1,6526 



Dai valori di /? e di 2 2 a si ha : 2 V a = 33°,48' (rosso). 



La temperatura durante le osservazioni si mantenne fra 20 e 22*. 



